— 276 — 



stark verunreinigt. Der Descloizit decrepitirt beim Erhitzen und schmilzt 

 leicht zu schwarzer Schlacke. 



Die mittlere chemische Zusammensetzung der rothen Krystalle ist 

 unter a und diejenige der schwärzlichbraunen unter b angegeben. 





a. 



b. 



PbO . ... 



. 56,12 



56,36 



CuO . . . 



. 1,10 



0,87 



ZnO . . . 



. 17,41 



13,91 



MnO. . . 



. 0,49 



2,74 



FeO . . . 



. 0,15 



0,30 



As 9 5 . . 



. 0,20 



0,50 



V 2 5 . . . 



. 21,65 



21,35 



P 2 5 . . . 





0,04 



H 2 . . . 



. 2,37 



3,39 





99,49 



99,46 



Spec. Gew. . 



. 6,106 (Mittel) 



5,848 (Mittel) 



Nach den Verff. lässt sich die Zusammensetzung des Descloizit durch 

 folgende Formel ausdrücken 



Pb 2 [H 0] (V, As, P) 4 + (Zn, Mn, Cu, Fe) 2 [H 0] (V, As, P) 4 . 

 Die neuen Descloizite zeigen folgende Formen: 



P (111) 

 I-Poo (012) 



; e = 2P2 (211); h = |P3 (132) 

 ; f = 2Poo (201) ; m = ooP (110) 

 1 = ooP3 (130); a = ooPoo (100); b = ocPoo (010) 

 c = OP (001) 

 o' (brachyd. Polk.) = 126° 56' ; o : o" (makrod. Polk.) = 90° 54' 

 Hieraus das rhombische Axenverhältniss : 



a : b : c = 0,6367 : 1 : 0,8046. 

 Die Neigungen der Flächen gegen die Axenebenen betragen: 







ooPoo 



ocPoo 



OP 









134° 33' 



116° 32 y 



123° 43f 



e 





153 4i 



106 29i 



110 40 



h 





111 57 



135 34i 



126 17 



d 





90 



111 54f 



158 51 



f 





159 24f 



90 



111 35A 



m 





147 30i 



122 29| 



90 



1 





117 38 



152 22 



90 









Berechnet. 



Gemessen. 









: d 



133° Qi' 



133° 12 y 









: f 



148 56| 











: m 



146 16i 



146 22 





d 



: m 



101 34 







m 



: 1 



150 7i 







d 



d (überc) 



136 10i 



136 4 und 14 





h 



1 



143 43" 





2 Bilder. 



